ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1 8 72, N:0 3. 23 
omgjuten och thermoelektriska kraften undersöktes ånyo. Straxt 
efter gjutningen erhölls reduc. utslaget 297.63; en dag senare 
blef utslaget 292.63 och sex dagar efter gjutningen 274.12. 
Häraf framgår tydligt, att denna legerings thermoelektriska kraft 
(och följaktligen äfven dess elektromotoriska kraft) med tiden 
förminskas. 
Koppar-Legering N:o 5. 
Beståndsdelarme voro 32 delar wismuth och 1 del antimon. 
Då den positiva strömmen gick från legeringen till koppartråden, 
uppstod på lödningsstället en värmeabsorption. Legeringen var 
således i likhet med metallen wismuth elektronegativ i förhål- 
rr 
lande till koppar. Afven den thermoelektriska strömmen gick 
på det varmare kontaktstället från legeringen till koppartråden. 
Elektromotoriska kraften. 
Försöket 36. 
s = Tg. 19° 20'. 
Utslag. 
86.48 
88. i 5 
Med. 87.32 
Försöket 37. 
s == Tg. 12° 45'. 
Utslag. 
57.60 
57.55 
58.oo 
Med. 57.7 2 / 
Försöket 38. 
s = Tg. 7° 0'. 
Utslag. 
36.o 
35.9 
_ 34.2 
Med. 35.37. 
Deraf erhålles ß = 4.213 samt 
ur förs. 36 a — 306.7 0 
» 37 y> = 281.2 5 
» 3 8 » = 297.0 8 
Med. et = 295.0 1 . 
Vid första bestämningen erhölls ß — 6.0 8 3 samt 
a —. 307.61 med strömstyrkan s = Tg. 16° 14' 
» — 290.1 9 » » » = Tg. 8° 35' 
» = 298.6 4 » » » = Tg. 4° 6'. 
Med. et ~ 298.81. 
Dessa båda värden på et äro icke anmärkningsvärdt olika 
i 
hvarandra. 
